130 
G-.  Zinke,  Experimentelle  Untersuchungen 
Mg  Si  03- Varietät ,  wobei  das  eine  Individuum  gegen  das 
andere  um  90°  gedreht  ist.  Es  würde  in  diesem  Falle  die 
gerade  auslöschende  Fläche  einer  Fläche  der  Zone  der 
b-Achse  entsprechen,  die  keine  Zwillingsriefung  aufweisen 
würde.  Das  ganze  Gebilde  müßte  dann  als  Zwilling  auf- 
gefaßt werden,  dessen  Einzelindividuen  aus  vielen  Zwillings- 
lamellen aufgebaut  wären.  —  Es  könnte  aber  noch  als  regel- 
mäßige Verwachsung  von  Enstatit  mit  Klinoenstatit  gedeutet 
werden.  Welcher  von  beiden  Fällen  zutrifft,  läßt  sich  nicht 
leicht  entscheiden.  Da  jedoch  beide  Kristalle  gleichen  Habitus 
zeigen,  ist  der  erstere  Fall  wahrscheinlicher.  (Wäre  da- 
gegen letzteres  der  Fall,  so  würde  damit  wohl  bewiesen,  daß 
sich  beide  Modifikationen  des  MgSi03  gleichzeitig  aus  dem 
Schmelzfluß  abscheiden.) 
Zusammenfassung. 
Wie  aus  obigen  Versuchen  ersichtlich  ist,  scheidet  sich 
aus  Schmelzen  mit  einem  Gehalt  von  93,94  Mol.-°/0  MgSi03 
und  6,06  Mol.-%  MnSi03,  resp.  88,02  MoL-%  MgSi03  und 
11,98  MnSi03  sowohl  Enstatit  als  auch  Klinoenstatit  aus, 
das  trikline  Mn  Si  03  scheint  von  der  MgSi03-Substanz  ohne 
Form  und  optische  Eigenschaften  zu  ändern  aufgenommen 
worden  zu  sein. 
Über  die  Ausscheidungsfolge  läßt  sich  nichts  Sicheres 
sagen ;  bei  langsamer  Abkühlung  überwiegt  der  Klinoenstatit 
in  dem  Schmelzprodukt. 
IV.  Versuchsreihe. 
CaMgSi206  und  MgSi03 
Mengenverhältnis 
Versuch 
in  Molekularprozenten 
Abkühlungsdauer 
CaSi  03 
MgSi03 
I. 
55,46 
44,54 
■i  Stunde 
II. 
50,12 
49,88 
6  Stunden 
III. 
44,78 
55,22 
1  Stunde 
IV. 
44,78 
55,22 
6  Stunden 
V. 
39,27 
60,73 
5  Stunden 
VI. 
34,01 
65,99 
1  Stunde 
VII. 
30,99 
69,01 
36  Stunden 
VIII. 
28,49 
71,51 
8  Stunden 
